( 83 ) 



MINÉRALOGIE. — Production artificielle de la dathnlite. Note 

 de M. A. DE Gramoxt, présentée par M. Friedel. 



« J'ai obtenu par l'action d'une solution de borate de soude sur du si- 

 licate de chaux, à haute température et sous pression, un silico-borate de 

 chaux hvdraté, que sa composition et ses propriétés physiques paraissent 

 identifier avec la datholite. Dans cette préparation, j'ai fait usage du tube 

 d'acier doublé de platine, de M. Friedel, dans lequel j'ai introduit aS^"' de 

 borax pulvérisé, mélangé intimement avec 5^'" de silicate de chaux obtenu 

 par la précipitation du chlorure de calcium par le silicate de soude. Ce 

 dernier produit contenait des traces de fer. 



» Le tube a été ensuite rempli d'eau aux deux tiers de sa contenance, 

 fermé avec soin et chauffé pendant trente-six heures à 400" environ. On 

 a obtenu ainsi un mélange formé de matière blanche amorphe, de fines ai- 

 guilles transparentes, à extinctions longitudinales (probablement de la 

 wollastonite), et enfin i^', 5 d'une poudre cristalline grise qui, séparée 

 par des lévigations répétées, a présenté les caractères suivants : petits cris- 

 taux ramassés et groupés, agissant fortement sur la lumière polarisée, 

 mais malheureusement trop petits pour qu'on puisse en déterminer la 

 forme. Quelques cristaux plus gros avaient l'apparence monoclinique avec 

 un angle d'extinction très petit sur g^ . M. Fouqué, qui a bien voulu les 

 examiner, a trouvé cette direction optiquement négative. Présentant des 

 densités très voisines, sinon égales, ils n'ont pu être isolés, mais l'ana- 

 lyse qui va suivre exprime la composition des petits grains cristallins. 

 Ceux-ci, en effet, ne contenaient que quelques rares individus monocli- 

 niques, en quantité tout au plus suffisante pour causer les différences 

 entre la composition centésimale obtenue par moi (I et II) et la composi- 

 tion de la datholite naturelle, si tant est que les deux espèces de cristaux 

 ne soient pas des représentants de taille différente d'une même substance. 

 Il faut remarquer, en effet, que la datholite naturelle est monoclinique. 



Datholite 

 ( Andreasberg) Botryolile 



I. 11. jCaCaSiO'.B'H'O. (Aicndal). 



Silice 35,3g » 37,36 36, o 



Chaux 35,95 35,96 35,67 39,5 



Eau 6,65 6,37 5,71 6,5 



Ox} tie de 1er ( FeO). . 1,19 " '> 1,0 



Acide borique 20,82 « 21,26 17,0 



100,00 ioo,oo 100,0 



Densité 3,o5 2,8 à 3, o 2,8à2,9 



» Comme on le voit, la composition et la densité du produit que j'ai ob- 



